—  727  — 
«  I  valori  del  Eudberg  registrati  nella  tabella  III  sono  tolti  da  una  Nota 
pubblicatasi  dopo  la  di  lui  morte  e  che  riguarda  la  quantità  di  calore  nelle 
mescolanze  di  metalli.  In  essa  il  Eudberg  riteneva  come  leghe  chimiche  (leghe 
cioè  nelle  quali  il  raffreddamento  avviene  regolarmente)  le  Sn  Bij  e  Suo  Cd, 
Bis  Cd,  e  BÌ2  Pb.  Le  nostre  osservazioni  e  lo  studio  della  dilatazione  delle 
leghe  liquide  portano  ad  ammettere,  che  ù&  queste  leghe  solo  la  Suj  Cd  gode 
di  tale  proprietà. 
«  Non  abbiamo  creduto  opportuno  richiamare  i  dati  sulle  temperatm'e 
di  fusione  di  alcune  delle  nostre  leghe,  quali  sono  comimicati  nel  primo  studio 
che  ha  condotto  il  E,udbergJ(i)  aUa  scoperta  dei  due  punti  di  fusione  (fisso 
e  variabile)  di  leghe  fatte  con  proporzioni  diverse  di  dati  metalli.  Essi  sono 
incerti,  perchè  corrispondono  alle  indicazioni  non  con-ette  di  termometri  a 
mercurio. 
«  Il  Mazzotto  (-)  nelle  sue  ricerche  sulle  calorie  di  fusione  delle  leghe 
binarie,  dà  come  temperatura  di  solidificazione  (pimto  fìsso)  delle  leghe  di  Sn 
e  Bi,  137°;  per  quelle  di  Pb  e  Bi  12.5°  (Indicazione  di  termometro  a  mer- 
curio). Tali  valori  sono  molto  vicini  a  quelli  da  noi  fa-ovati. 
»  Se  confrontiamo  fra  di  loro  separatamente  le  temperatm-e  r  di  fusione 
dei  gruppi  di'leghe  1.  II  —  VI,  VII,  —  Vili,  IX,  X  fa-oviamo  provato  quanto 
abbiamo  osservato  per  le  leghe  di  Pb  e  Sn  {^)  ;  cioè  le  leghe  fatte  con  pro- 
porzioni diverse  di  due  metalli  hanno  temperature  t  di  fusione  molto  vicine  ; 
ma  non  perfettamente  eguali. 
s  Così  mentre  per  le  leghe  di  Pb  e  Sn  la  temperatm-a  fìssa  di  fusione 
ci  risultò  approssimativamente  eguale  a  182°,  appare  ora  per  quelle  di 
Bi  e  Sn  di  137° 
Bb  e  Sb  '  248° 
Cd  e  Zn  "  261 
li  La  temperatura  r  delle  due  leghe  di  Pb  e  Sb,  mosfa-a  la.  massima 
differenza;  arrivando  questa  a  3°.  Questo  fatto  non  deve  meravigliare  se  si 
riflette  im  poco  ai  fenomeni  complicati  di  soprafusione  che  accompagnano  la 
solidifìcazione  delle  leghe  di  piombo  e  di  antimonio  (^). 
«  Alla  fine  dello  studio  della  dilatazione  delle  leghe  faremo  altre  con- 
siderazioni riguardo  al  fenomeno  della  loro  fusione  » . 
('}  Endberg,  Wiedemann's,  Ànnalen  XVIU,  1830. 
(-)  Mazzotto,  Memorie  del  E.  Istituto  lombardo,  voi.  XVL,  1886. 
(3)  Eend.  deUa  E.  Acc.  voi.  HI,  fase.  9,  241. 
(*)  F.  de  Jussie-Q,  Annales  de  CHm.  et  Physique  1879,  voi.  XVm. 
Eendiconti.  1888,  Yol.  IV.  1°  Sem.  95 
